CES Sciences. 23^ 



Sur l'autre partie de la même foiution , j'ai verfé un peu 

 de liqueur asthérée de Frobenius, la ieparation de l'Or s'efl. 

 faite dans i'inftant , & le diflbivant eft refté fans couleur : 

 car on fçait que c'eft une des propriétés fmguliéres de cette 

 liqueur, de faifa- l'Or qui k trouve dans la diflblution d'un 

 mélange de plufieurs métaux, & de l'en tenir féparé, laiflànt 

 les autres métaux dans le diflbivant. 11 efl donc prouvé qu'à 

 l'aide d'un feu violent, le Zinc enlevé l'Or en k convertiflànt 

 en fleurs, comme M. Stahl l'a avancé; mais comme on le 

 voit il ne l'enlevé qu'en très-petite quantité. 



Il faut encore faire oblèrver que le creulêt liipérieur dans 

 lequel s'eft faite cette fublimation de fleurs colorées, étoit 

 teint en haut d'une légère couleur pourpre, & au-deflbus 

 d'une teinte verdâtrc, ce qui fêmble indiquer que la partie 

 fulphureulê ou inflammable du Zinc pourroit être recueillie. 

 J'ai fait faire des cornues de deux pièces avec le/quelles je 

 tenterai de diftilier le Zinc à grand feu & fans addition ; û 

 je réuffis, je ferai part du lîiccès à la Compagnie. 



J'ai employé le refl:e de mon régule à d'autres eflais, & 

 je l'ai divifé en trois portions ; deux de ces portions m'ont 

 lèrvi à tenter la réduction de l'Or par deux moyens diffé- 

 rents, & la troifiéme à en faire un Or fulminant, par lequel 

 je finirai ce Mémoire. 



La première portion qui pe/ôit 1 1 8 grains a été fondue 

 avec trois fois Ion poids de régule d'Antimoine : mais j'ai 

 été obligé de fouffler pendant 5 heures dans le creufet couché 

 & échancré 011 étoit le mélange, pour chafl"er tout l'Anti- 

 moine & tout le Zinc, il m'efl: refté un bouton d'Or pelant 

 22 grains j, haut en couleur, très-doux, & qui, dans une 

 ièconde coupelle d'Antimoine, n'a rien perdu de ion poids. 



La féconde portion du régule d'Or & de Zinca été purifiée 

 par le Salpêtre, il en a fallu mettre jufqu'à fêpt fois le poids 

 du régule en différentes fois, pour réduire tout le Zinc en 

 icories qui, dans le feu, euflènt un flux tranquille & glacé 

 à la furface ; le bouton d'Or trouvé au fond du creulèt 

 refroidi, étoit haut en couleur, mais il fe gerçoit encore ibus 



G g ii; 



